(onen: Meteoreisen von (ineinnati. 429 
Drittel derselben nimmt die gleiche wulstig-höckerige Oberfläche an, 
wie Campo del Cielo, mit deutlicher paralleler Anordnung der kleinen 
wulstförmigen Erhöhungen; im anderen an grösseren Wülsten bez. an 
Einsehnitten ärmeren Theil tritt ein deutlich körniges Gefüge hervor, 
ähnlich demjenigen, welches Siratik bei ungefähr gleich starker Ätzung 
zeigt. Die einzelnen recht scharf von einander sich abhebenden Körner 
sind im Grossen ziemlich isometrisch, im Kleinen mannigfach ausge- 
buchtet und gezackt; je eine grössere Zahl refleetirt das Licht gleich- 
zeitig. 
Die Natur der grösseren Wülste und der bei stärkerem Ätzen ent- 
stehenden einschnittartigen Vertiefungen liess sieh hier ebensowenig 
wie bei den zwej anderen genannten Meteoreisen mit Sicherheit er- 
mitteln: doch halte ich es für reeht wahrscheinlich, dass feine Lamellen 
von Troilit vorliegen, welehe wulstförmige Erhöhungen bedingen, so 
lange sie noch durch eine dünne Lage von Nickeleisen gegen die Ein- 
wirkung der Säure geschützt werden, dagegen Vertiefungen von der 
Gestalt der Lamellen, sowie jene schützende Decke fortgeätzt ist und 
der Troilit aufgelöst werden kann. Bei einer demnächst zu veröffent- 
lichenden Untersuchung von Campo del Cielo, von welchem reichlicheres 
Material zur Verfügung steht, werde ich Gelegenheit haben, etwas näher 
auf diese Erscheinungen einzugehen. 
An accessorischen Gemengtheilen habe ich in Cineinnati nur an 
einer Stelle einige unregelmässig gestaltete Partien von Schreibersit 
beobachtet. 
Die von Hrn. O. Ssöströn ausgeführte Analyse lieferte die unter I 
und Ia folgenden Zahlen; Ib giebt die Gesammtzusammensetzung, Ice die 
Zusammensetzung des Nickeleisen nach Abzug von Phosphornickeleisen 
und Troilit. Das Eisen löste sich ohne Rückstand in Königswasser auf. 
Chrom ist nieht vorhanden; auf Kohlenstoff und Chlor wurde in Folge 
des geringen zur Verfügung stehenden Materials nicht geprüft. 
I Ia Ib Ic 
Angew. Subst. 0.7173 2.4782 
Fe 94-47 94.47 93.98 
Ni 5-43 5-43 5.34 
Co 0.68 0.68 0.67 
Cu 0.013 0.01 0.01 
r 0.05 0.05 
S 0.052 0.05 
100.69 100.00 
Daraus ergiebt sich als mineralogische Zusammensetzung: 
Nickeleisen 99.54 
Phosphornickeleisen 0.32 
Troilit 0.14 
100.00 
Sitzungsberichte 1898. 
